( 277 ) 

 On fait passer autour du barreau le courant d'une pile de lo éléments de 

 ItiHisen, puis on retire la bobine; l'Iiélice de fils de cuivre, protégée par 

 une enveloppe peu conductrice, est ensuite introduite jusqu'au milieu du 

 barreau, puis retirée brusquement; on mesure la déviation initiale j)ro- 

 duite par ce dernier mouvement sur l'aiguille d'un galvanomètre à mi- 

 roir. La température du barreau était donnée d'une façon approchée par 

 un couple thermo-électrique. 



» On a ainsi observé que la quantité de magnétisme rémanent diminue 

 lentement à mesure que la température d'aimantation augmente; elle est en- 

 core considérable au rouge naissant, mais devient insensible au rouge-cerise. 



» Le magnétisme, qui se perd très-rapidement si on laisse refroidir la 

 barre, se conserve à toute température si l'on maintient le mémo état ca- 

 lorifique, sinon indéfiniment, du moins pendant i^n temps assez long 

 pour que l'on puisse attribuer l'affaiblissement très-lent que l'on observe 

 à des oscillations de température résultant de la difficulté de la maintenir 

 parfaitement constante lorsqu'elle est Irès-élevée. Une augmentation ou 

 une diminution de température est accompagnée d'une déperdition du 

 magnétisme, qui ne dépend donc pas de la température d'aimantation de 

 la barre, mais est un phénomène corrélatif du changement d'état calori- 

 fique. La quantité de magnétisme à une température déterminée dépend 

 de la nature de l'acier, de la température d'aimantation et des changements 

 d'état subis depuis l'aimantation. 



» Si l'on échauffe le barreau, le magnétisme diminue suivant une loi qui 

 dépend de la composition de l'acier, nuùs d'une façon assez régulière; si 

 on le refroidit, la loi de la déperdition magnétique est très-différente de 

 celle de la déperdition calorifique. La température diminue, comme on le 

 sait, rapidement d'abord, puis de moins en moins vite, et peut être repré- 

 sentée d'une façon approximative par la formule de Newton 



= e-"'. 



La déperdition magnétique est au contraire très-lente au commencement, 

 puis augmente très-rapidement pour reprendre ensuite une valeur décrois- 

 sante. Le tableau ci-joint donne la quantité de magnétisme, mesurée de 

 minute en minute sur un barreau aimanté à environ 35o degrés : 

 Temps o I 2 3 4 5 () 7 8 9 10 Go 



Quantités ) 000 .•/';-/-;(- 



demagnc-tisme. i =9 29 28,8 .8,7 27 .9 ,2 b 6,5 5 4 ',5 



Températures.. SSo» - 200" 100° 13° 



» On voit qu'elle reste à peu près constante pendant trois minutes, puis 



